## ANALISIS SAMBUNGAN PURUS (TONGUE AND GROOVE JOINTS) PADA DINDING PANEL BETON RINGAN STYROFOAM
Anthony Wisselly 1 dan Widodo Kushartomo 2
1 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta
Anthony.325190121@stu.untar.ac.id
2 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta widodo@untar.ac.id
Masuk: 13-01-2023, revisi: 09-02-2023, diterima untuk diterbitkan: 13-02-2023

## ABSTRACT
In this research, styrofoam lightweight concrete panel walls were used with dimensions (1000 mm x 500 mm x 60 mm) connected using a purus connection. This connection is used because the setting time is faster and the application is easier than concrete panel joints in general. The tests carried out in this study were flexural strength tests. This test consisted  of  2  variations of  test  objects,  including  wall  panels  with  50%  and 70%  styrofoam  usage. Based  on  the results of the panel wall flexural strength test, 50% styrofoam panel wall joints can withstand loads of up to 560 kg with a maximum deflection of 1,98 mm, while 70% styrofoam panel wall joints can withstand loads of up to 240 kg with  a  maximum deflection  of  0,98  mm.  The  pattern  of damage  on  panel  wall  joints  styrofoam  50% occurs  in  the middle of the span then spreads to the side of the panel wall. While on the panel wall joints styrofoam 70% occurred on the side of the panel wall but the connection was not broken.
Keywords: Lightweight, Styrofoam, Panel, Joint, Flexural

## ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan dinding panel beton ringan styrofoam dengan ukuran  (1000 mm x 500 mm x 60 mm) disambung menggunakan sambungan purus. Sambungan tersebut digunakan karena waktu setting yang lebih cepat dan pengaplikasian yang lebih mudah daripada sambungan panel beton pada umumnya. Pengujian sambungan pada penelitian ini menggunakan metode pengujian kuat lentur. Benda uji terdiri dari 2 variasi, yaitu panel dinding beton yang ditambahkan proporsi styrofoam sebesar 50% dan 70%. Berdasarkan hasil pengujian kuat lentur dinding panel, sambungan dinding panel styrofoam 50% dapat menahan beban hingga 560 kg dengan lendutan maksimal sebesar 1,98 mm, sedangkan sambungan dinding panel panel styrofoam 70% mampu menahan beban hingga 240 kg dengan lendutan maksimal sebesar 0,98 mm. Pola kerusakan pada sambungan dinding panel styrofoam 50% terjadi di tengah bentang kemudian menjalar ke sisi samping dinding panel. Sedangkan pada sambungan dinding panel styrofoam 70% terjadi di sisi samping dinding panel namun sambungan tidak patah.
Kata kunci: Ringan, Styrofoam , Panel, Sambungan, Lentur

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perkembangan teknologi di zaman sekarang membuat manusia semakin berinovasi menciptakan teknologi, khususnya teknologi pada bidang konstruksi. Salah satu inovasi manusia tersebut yaitu beton. Beton biasanya digunakan pada elemen struktur pada konstruksi, seperti pondasi, kolom, balok, pelat lantai, maupun dinding. Dengan menggunakan beton struktur bangunan menjadi berdaya tahan tinggi, kuat menahan gaya tekan, dan perawatannya mudah (Afifah et al., 2017). Dalam perkembangan teknologi perlu dipertimbangkan beberapa kriteria pengembangan bahan bangunan material (Puro, 2014). Pengembangan bahan bangunan juga perlu disertai dengan pemakaian bahan yang lebih murah baik dalam pembuatan maupun pemasangan dan sesuai dengan fungsi konstruksinya (Puro, 2014). Maka dari itu beton ringan menjadi salah satu pilihan dalam pengembangan bahan bangunan.
Beton ringan digunakan sebagai pengganti beton normal selain karena harga yang ekonomis, beton ringan juga dapat mengurangi berat struktur pada bangunan sehingga dapat meminimalisir gempa dikarenakan beban mati yg lebih kecil dari beton normal. Beton ringan juga dapat menggantikan penggunaan batu bata merah sebagai dinding bangunan. Beton  ringan  atau lightweight  concrete merupakan beton  yang  berat  jenisnya  lebih  kecil  dari  beton  normal  (Puro, 2014).  Beton  ringan  adalah  beton  yang  mengandung  agregat  ringan  dan  densitas  seimbang  ( equilibrium  density ),
Analisis Sambungan Purus ( Toungue and Groove Joint ) Pada Dinding Panel Beton Ringan Styrofoam
sebagaimana ditetapkan oleh ASTM C567, antara 1140 dan 1840 kg/m 3 (SNI 2847:2019). Pengurangan berat satuan beton  pada  beton  ringan  dapat  dilakukan  dengan  membuat  beton  dari  agregat  ringan,  menambahkan  udara  atau menambahkan material yang mempunyai berat satuan yang kecil. Agar berat jenis beton pada penelitian ini sesuai dengan standarisasi, maka dihilangkan agregat kasar pada beton dan digunakan styrofoam sebagai udara atau pengisi volume pada beton.
Pada penelitian ini, digunakan dinding panel beton ringan dengan styrofoam yang disambung. Sambungan berfungsi untuk  menghubungkan  elemen  struktur  dengan  material  yang  sama  ataupun  berbeda.  Terdapat  2  macam  metode sambungan  yang  biasanya  sering  digunakan  pada  panel  beton  pracetak  yaitu  sambungan  basah  ( wet  joint )  dan sambungan  kering  ( dry  joint )  (Adi  et  al.,  2014).  Tipe  sambungan  kayu  juga  bisa  diaplikasikan  pada  panel  beton dikarenakan model sambungan kayu cocok diaplikasikan pada material berbentuk papan atau lembaran (Afifah et al., 2017). Keuntungan dari sambungan kayu yaitu setting-time yang lebih cepat daripada sambungan basah dan kering, serta pengaplikasiannya yang sangat mudah. Salah satu contoh model sambungan kayu yang cocok diaplikasikan pada panel beton yaitu sambungan purus. Sambungan purus biasanya digunakan untuk menghubungkan balok kayu dan papan kayu. Sambungan purus dihubungkan pada tengah balok dengan lebar minimal 40 mm dengan gaya lintang (Frick & Moediartianto, 2004). Sambungan purus memiliki kuat lentur yang baik dan mudah dalam pengaplikasiannya (Afifah  et  al.,2017).  Pemakaian  sambungan  dapat  merubah  kekuatan  panel  beton  dalam  merespon  gaya  statis. Sambungan  diletakkan  pada ditengah  bentang  atau  di  daerah  momen  maksimum  akan menyebabkan daya  dukung struktur terhadap beban statis lebih besar (Savitri, 2015).
Dari latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Berapa gaya yang mampu dipikul oleh sambungan?
b. Bagaimana pengaruh dari mutu beton terhadap gaya yang mampu dipikul oleh sambungan?
c. Bagaimana pola retak yang terjadi di sambungan?
d. Bagaimana nilai deformasi maksimum yang terjadi pada panel beton ringan di sambungan?
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui deformasi yang terjadi di sambungan purus pada dinding panel beton ringan dengan styrofoam .
b. Untuk mengetahui pola retak di sambungan purus pada dinding panel beton ringan dengan styrofoam .
c. Untuk mengetahui apakah sambungan purus dapat digunakan sebagai sambungan pada dinding panel beton

## 2. METODE PENELITIAN

## Benda Uji Penelitian
Benda uji yang digunakan pada penelitian ini adalah dinding panel styrofoam berukuran 1000 x 500 x 60 mm. Benda uji terdiri dari 4 buah dinding panel beton dengan sambungan. Berikut nama dan spesifikasi panel beton sambungan :
Tabel 1. Nama dan spesifikasi benda uji Benda Uji Ukuran Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal (mm) Panjang Purus (mm) Lebar Purus (mm) Dinding Panel 50% 1000 500 60 50 20 Dinding Panel 70% 1000 500 60 50 20

## Model Sambungan

## Gambar 1. Model Sambungan Dinding Panel

## Pengujian Benda Uji
Pengujian ini terdiri dari 2 variasi benda uji, antara lain dinding panel dengan pemakaian styrofoam sebanyak 50% dan dinding panel dengan pemakaian styrofoam sebanyak 70%. Pengujian dilakukan berdasarkan pedoman pengujian kuat lentur SNI 2847-2019 tentang evaluasi kekuatan dengan uji beban. Berikut langkah-langkah dalam melakukan pengujian yaitu pertama-tama meletakkan benda uji diatas perletakan sendi yaitu baja dan kayu dengan panjang 1m. Setelah itu disetel dial gauge indicator di tengah bentang benda uji dan di bagian pinggir benda uji. Setelah dial gauge indicator terpasang kemudian diletakkan beban merata yang berupa karung dengan berat 40 kg diatas benda uji. Lalu diberikan  pembebanan  dengan  interval  40  kg  setiap  10  menit.  Dicatat  besarnya  lendutan  yang  terjadi  di  setiap pembebanan. Pembebanan diberikan sampai terjadi keruntuhan pada benda uji. Kemudian dicatat dan diambil foto benda uji setelah dilakukan pengujian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambar 2. Pengujian Sambungan Dinding Panel

## Hasil Pengujian Sambungan Dinding Panel
Pengujian dinding panel dilakukan dengan menggunakan alat dial gauge indicator untuk mendapatkan nilai beban maksimum  yang  dapat  diterima  oleh  benda  uji.  Berdasarkan  data  beban  maksimum  tersebut  akan  dibandingkan lendutan pada dinding panel styrofoam 50% dan dinding panel styrofoam 70%. Hasil pengujian sambungan dinding panel styrofoam 50% dan sambungan dinding panel styrofoam 70% dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3 sebagai berikut :
Gambar 2. Grafik hubungan antara beban dan lendutan pada sambungan dinding panel styrofoam 50%
Gambar 3. Grafik hubungan antara beban dan lendutan pada sambungan dinding panel styrofoam 70%
Berdasarkan Gambar 2 lendutan yang terjadi pada dial 1 memiliki perbedaan nilai yang besar dengan dial 2 dan dial 3,  hal  ini dikarenakan posisi  beban  merata  pada  saat  pengujian  tidak  merata  sampai  ujung.  Pada dial  2  dan  dial 3 memiliki  perbedaan  nilai  lendutan  yang  kecil  yang  dikarenakan  permukaan  beton  yang  kurang  merata  sehingga menyebabkan dial 3 sedikit lebih tebal dibanding dengan dial 1 dan dial 2. Berdasarkan Gambar 3 dial 1 dan dial 3 memiliki perbedaan nilai lendutan yang besar serta dial 2 memiliki nilai lendutan yang tertinggi, hal ini dikarenakan posisi beban merata pada pengujian tidak merata sampai ke daerah pinggir yaitu daerah dial 1 dan dial 3 berada.
Perbandingan lendutan maksimal dari kedua sambungan dinding panel dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Perbandingan Lendutan Maksimal Sambungan Dinding Panel
No Benda Uji Beban saat runtuh Lendutan sebelum runtuh 1 Dinding Panel Styrofoam 50% 600 kg 1,98 mm 2 Dinding Panel Styrofoam 70%
280 kg 0,98 mm 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 Be b an (Kg) Lendutan (mm) Dial 1 Dial 2 Dial 3 0 40 80 120 160 200 240 280 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 Be b an (Kg) Lendutan (mm) Dial 1 Dial 2 Dial 3
Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat sambungan purus pada dinding panel dengan pemakaian styrofoam sebanyak 50% mampu menahan beban hingga mencapai 600 kg dengan lendutan maksimal sebesar 1,98 mm. Sedangkan sambungan purus pada dinding panel dengan pemakaian styrofoam sebanyak 70% mampu menahan beban yang lebih kecil yaitu 280 kg dengan lendutan maksimal sebesar 0,98 mm.

## Pola Kerusakan Sambungan Dinding Panel
Pengujian  sambungan  dinding  panel  dilakukan  sampai  sambungan  dinding  panel  mengalami  keruntuhan.  Setelah sambungan dinding panel runtuh, akan dianalisis pola kerusakan yang terjadi. Berikut pola kerusakan yang terjadi di sambungan dinding panel styrofoam 50% pada Gambar 5.
Gambar 5. Pola Kerusakan Pada Sambungan Dinding Panel Styrofoam 50%
Sambungan dinding panel styrofoam 50% mengalami keruntuhan disaat beban mencapai 600 kg dengan patah yang terjadi di tengah bentang atau sambungan diikuti dengan dinding panel. Sambungan dinding panel styrofoam 50% memiliki dua garis leleh yang terjadi, dikarenakan sambungan runtuh terlebih dahulu akibat lendutan yang besar lalu patah di sisi samping dinding panel.
Berikut pola kerusakan yang terjadi di sambungan dinding panel styrofoam 70% pada Gambar 6 :
Gambar 6. Pola Kerusakan Pada Sambungan Dinding Panel Styrofoam 70%
Sambungan dinding panel styrofoam 70% mengalami keruntuhan disaat beban mencapai 280 kg dengan patah yang terjadi di sisi samping dinding panel, namun sambungan tidak patah. Hal ini dikarenakan metode pengecoran yang berbeda dengan sambungan dinding panel styrofoam 50% yang membuat sambungan pada dinding panel styrofoam 70% menyatu.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pengujian,  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian,  maka  dapat  diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  lentur  dinding  panel,  sambungan  dinding  panel styrofoam 50%  dapat menahan beban hingga 560 kg dengan lendutan maksimal sebesar 1,98 mm, sedangkan sambungan dinding panel panel styrofoam 70% mampu menahan beban hingga 240 kg dengan lendutan maksimal sebesar 0,98 mm.
2. Pola  kerusakan  pada  sambungan  dinding  panel styrofoam 50%  terjadi  di  tengah  bentang  atau  sambungan kemudian  menjalar  ke  sisi  samping  dinding  panel.  Hal  ini  dikarenakan  sambungan  runtuh  terlebih  dahulu akibat lendutan yang besar lalu patah di sisi samping dinding panel. Sedangkan pada sambungan dinding panel styrofoam 70% terjadi di sisi samping dinding panel namun sambungan tidak patah yang dikarenakan metode pengecoran yang berbeda dengan sambungan dinding panel styrofoam 50% yang membuat sambungan pada dinding panel styrofoam 70% menyatu.
3. Mutu beton pada sambungan dinding panel mempengaruhi kekuatan sambungan dalam menahan beban yang dipikul. Hal ini dibuktikan mutu beton pada sambungan dinding panel styrofoam 50% sebesar 16,0258 MPa lebih  kuat  menahan  beban  hingga  mencapai  560  kg  sedangkan  mutu  beton  pada  sambungan  dinding  panel styrofoam 70% sebesar 3,4887 MPa mampu menahan beban hingga 240 kg.
4. Dinding panel styrofoam 50% jauh lebih kuat dibandingkan dengan dinding panel styrofoam 70% dikarenakan mutu beton pada dinding panel styrofoam jauh lebih besar daripada dinding panel styrofoam 70%. Semakin banyak pemakaian styrofoam maka kekuatan beton akan semakin menurun.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, R. Y., Nurhuda, I., Sukamta, & Fitriani, I. (2014). Perilaku dan Kekuatan Sambungan Kolom pada Sistem Beton Pracetak . Jurnal Ilmu dan Terapan Bidang Teknik Sipil , 1-8.
Afifah, Sunarmasto, & Purwanto, E. (2017). Uji Panel Sambungan Purus Lurus Pada Panel Beton Beragregat Kasar PET. e-Jurnal Matriks Teknik Sipil , 1324-1332. Frick, H., & Moediartianto. (2004). Ilmu Konstruksi Bangunan Kayu. Sleman: PT Kanisius.
Puro, S. (2014). Kajian Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Beton Ringan Memanfaatkan Sekam Padi Dan Fly Ash Dengan Kandungan Semen 350 kg/m3. Jurnal Ilmiah Media Engineering , 85-91.
Savitri,  M.  (2015).  Pengaruh  Sambungan  Basah  (Wet  Joint)  Pada  Beton  Lengkung.  Jember:  Digital  Repository Universitas Jember.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2019). Persyaratan  beton  struktural  untuk bangunan  gedung dan  penjelasan (SNI 2847:2019). http://sispk.bsn.go.id/SNI/DaftarList .